Studi Mutu Bata Beton ( Paving Block ) Yang Menggunakan Abu Puing Ubin Keramik Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen (Ir.Erna Septiandini, MT., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ.)
STUDI MUTU BATA BETON ( PAVING BLOCK ) YANG MENGGUNAKAN ABU PUING UBIN KERAMIK SEBAGAI BAHAN PENGGANTI

## SEBAGIAN SEMEN
Ir.Erna Septiandini,MT dan  Ariana Sofiah

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  mutu  bata  beton (paving  block)  dengan  abu  puing  ubin  keramik  sebagai  bahan  pengganti sebagian  semen  dengan  persentase  15%,  20%,  25%,  dan  30%  dari  berat semen dapat memenuhi mutu bata beton (paving block) standar nasional (SNI 03-0691-1996).
Benda  uji    paving  block    menggunakan  komposisi  campuran 1(semen+abu  puong  keramik)  :  4  pasir  berukuran  20cm  x  10cm  x  6cm. Pengujian  yang  dilakukan  terhadap  paving  block  adalah  kuat  tekan,  daya serap air dan ketahanan aus berdasarkan SNI 03-0691-1996.
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  dengan  uji  t  didapat  bahwa  penggunaan abu  puing  keramik  sebesar  15%  dari  berat  semen  menghasilkan  nilai  kuat tekan  rata-rata  23,336  MPa,  lebih  tinggi  dari  kuat  tekan  bata  beton  mutu  B standar  SNI  03-0691-1996  (20  MPa),  sedangkan  penggunaan  abu  puing keramik  sebesar  20%  dan  25%  menghasilkan  kuat  tekan  di  atas  kuat  tekan mutu  C  standar  SNI  (15  MPa)  dan  penggunaan  abu  puing  keramik  sebesar 30% dari berat semen masih termasuk dalam kuat tekan standar mutu C SNI. Hasil  uji  untuk  nilai  rata-rata  penyerapan  air  lebih  tinggi  (belum  memenuhi persyaratan)  dari  standar  SNI  03-0691-1996  mutu  D(10%).  Nilai  rata-rata ketahanan aus  paving block  semakin tinggi jika persentase penggunaan abu puing  keramik  semakin  besar.  Hanya  penggunaan  sebesar  15%  dari  berat semen  yang  nilai  rata-rata  ketahanan  ausnya  lebih  rendah  dari  nilai  rata-rata ketahanan aus standar SNI mutu D (0,219 mm/menit) .
Kata  Kunci:    bata  beton  ,  puing  ubin  keramik,  kuat  tekan,  daya  serap, ketahanan aus.
201

## Pendahuluan
Bata  Beton  ( paving  block )  merupakan  salah  satu  bahan  bangunan  yang digunakan  untuk  pembangunan  jalan,  pelataran  parkir,  trotoar  (untuk  pejalan kaki), taman dan pengguna lain.
Dengan  semakin  meningkatnya  penggunaan  bata  beton  ( paving  block ) sebagai  material  pembangunan  jalan,  kebutuhan  akan  bahan-bahan pembentuknya  semakin  meningkat.  Bahan  pengikat  hidrolis  yang  digunakan untuk pembuatan bata beton adalah semen portland. Semen portland sebagai bahan  pengikat  dalam  pembuatan  bata  beton  merupakan  bahan  bangunan yang juga sangat sering digunakan untuk pembangunan gedung ataupun jalan raya.  Oleh  karena  itu  untuk  mencegah  langkanya  bahan  bangunan  tersebut maka  perlu  dicari  alternatif  bahan  penggantinya  terutama  semen,  karena harga semen setiap waktunya akan terus melonjak naik.
Pada  pabrik-pabrik  pengolahan  keramik  lantai  banyak  terdapat  limbah yang  menumpuk  dan  tak  dapat  digunakan  lagi.  Ada  dua  macam  limbah  dari pengolahan  keramik  lantai  yang  tidak  dapat  dimanfaatkan  kembali,  yaitu limbah cair, berupa sisa pengglasuran permukaan keramik, dan limbah padat, berupa  puing-puing  ubin  keramik  yang  gagal  atau  cacat  produksi.  Limbah padat  industri  keramik  merupakan  ubin  keramik  cacat  produksi  disebabkan pecah  di  dalam  tungku,  cacat  glasur  dan  cacat  penampakan  (bentuk  dan warna). Limbah padat industri keramik (puing ubin keramik) lambat laun akan menumpuk, tapi untuk hal tersebut  ada baiknya apabila limbah padat industri keramik  tersebut  dapat  digunakan  kembali.  Puing  ubin  keramik    merupakan pecahan-pecahan/potongan-potongan  ubin  keramik  dengan  bahan    baku antara lain:  kaolin,  lempung, feldspar dan silika. Dengan demikian puing ubin keramik  yang  telah  dihaluskan  hingga  menyerupai  kehalusan  semen  diduga akan  dapat  menggantikan  sebagian  dari  semen  portland  untuk  pembuatan bata beton ( paving block )

## Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: Apakah abu puing ubin keramik dapat menggantikan sebagian  semen?  Apakah  terdapat  perbedaan  mutu  antara  bata  beton  yang menggunakan  bahan  pengganti  abu  puing  ubin  keramik  dengan  bata  beton
Studi Mutu Bata Beton ( Paving Block ) Yang Menggunakan Abu Puing Ubin Keramik Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen (Ir.Erna Septiandini, MT., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ.)
standar  nasional?  Berapa  besar  persentase  nominal  abu  puing  ubin  keramik yang  dipergunakan  agar  didapat  mutu  bata  beton  yang  sesuai  dengan  kuat tekan  bata  beton  standar  nasional?  Apakah  bata  beton  yang  menggunakan bahan  pengganti  abu  puing  ubin  keramik  dapat  memenuhi  persyaratan  mutu bata  beton  standar  nasional?  Apakah  mutu  bata  beton  yang  menggunakan bahan  pengganti  abu  puing  ubin  keramik  lebih  tinggi  daripada  mutu  beton standar nasional?

## Pembatasan Masalah
Dari identifikasi beberapa masalah tersebut maka batasan permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai mutu bata beton ( paving block ) dengan abu puing  ubin  keramik  sebagai  bahan  pengganti  sebagian  semen  dengan persentase 15%,20%,25% dan 30% dari berat semen.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  Apakah mutu bata beton ( paving block ) yang menggunakan  abu  puing  ubin  keramik  sebagai  bahan  pengganti  sebagian semen  dengan  persentase  15%,20%,25%  dan  30%  dari  berat  semen memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia SNI 03-0691-1996?

## Studi Pustaka
1. Bata beton (paving block)
Bata beton (paving block) adalah suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat  dari  campuran  semen  portlnd  atau  bahan  perekat  hidrolis  sejenisnya, air  dan  agregat  dengan  atau  tanpa  bahan  tambahan  lainnya  yang  tidak mengurangi mutu bata beton itu
Mutu  Bata  beton (paving  block) menurut  SNI  03-0691-1996  harus memenuhi persayaratan sebagai berikut:
a.  Sifat  tampak.  Bata  Beton  harus  mempunyai  permukaan  yang  rata  tidak terdapat  retak-retak  dan  cacat,  bagian  sudut  dan  rusuknya  tidak  mudah dirapihkan dengan kekuatan jari tangan.
b.  Ukuran  dan  bentuk.  Bata  Beton  harus  mempunyai  ukuran  tebal  nominal minimum 60 mm dengan toleransi ± 80%. Ukuran bata beton ( paving block ) yang  berbentuk  segi-4  menurut  SK-SNI-T-04-1990-F  adalah  :  panjang  20
203
cm,  lebar  10  cm  dan    tebal  6  cm,  8  cm,  10  cm.  Ketebalan  6  cm, dipergunakan  untuk  trotoar,  pertamanan,  tempat  parkir  dan  garasi. Ketebalan  8  cm,  dipergunakan  untuk  jalan  lingkungan  dan  terminal  bus. Ketebalan 10 cm, dipergunakan untuk jalan (angkutan berat).
c.   Sifat fisik.  Persyaratan sifat fisika dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Sifat-sifat Fisika
Mutu Kuat Tekan (MPa) Ketahanan Aus (mm/menit) Penyerapan Air Rata-rata maks Rata- rata Min Rata-rata Maks % A B C D 40 20 15 10 35 17,0 12,5 8,5 0,090 0,130 0,160 0,219 0,103 0,149 0,184 0,251 3 6 8 10
Sumber SNI 03-0691-1996

## 2. Abu Puing Ubin Keramik
Abu  puing  ubin  keramik  merupakan  abu  (butiran  halus)  yang  dihasilkan  dari penggilingan  pecahan-pecahan/potongan-potongan  ubin  keramik  yang  cacat produksi, lalu dihaluskan hingga ukuran butirannya relatif sama dengan butiran semen. Bahan kimia yang terkandung dalam abu puing ubin keramik  adalah: CaO,  SiO 2 ,  Al 2 O 3 ,  Fe 2 O 3 ,  MgO.  Secara  fisik  butiran  abu  puing  ubin  keramik berwarna coklat muda dan tidak berbau

## Metodologi Penelitian
1.  Tujuan penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  mutu    Apakah  mutu bata beton ( paving block ) yang menggunakan abu puing ubin keramik sebagai bahan pengganti sebagian semen dengan persentase 15%,20%,25% dan 30% dari berat semen memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia SNI 03- 0691-1996.
2.  Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  eksperimen  di  laboratorium dengan  benda  uji  bata  beton  dengan  abu  puing  ubin  keramik  sebagai  bahan pengganti sebagian semen Portland.  Variabel – variabel penelitian ini yaitu :
Studi Mutu Bata Beton ( Paving Block ) Yang Menggunakan Abu Puing Ubin Keramik Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen (Ir.Erna Septiandini, MT., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ.)
a. Variabel bebas yaitu penggunaan abu puing ubin keramik sebagai bahan pengganti sebagian semen.
b. Varibel terikat yaitu mutu bata beton ( paving block ).
3.  Prosedur kerja penelitian:
A.  Tahap Pemeriksaan Bahan
Pemeriksaan  bahan  dilakukan  terhadap  masing-masing  bahan  dasar  agar diketahui sifat-sifat bahan tersebut seperti di bawah ini :
a.  Semen
Pada penelitian ini digunakan semen tipe I cap Tiga Roda. Untuk semen tidak dilakukan pengujian karena sudah memenuhi syarat semen portland.
b.  Agregat Halus (pasir)
(1) Pemeriksaan zat organik dalam pasir. Prosedur pengujian ini sesuai dengan SNI 03-2816-1990.
(2)  Pengujian indeks kekerasan butiran pasir. Pengujian indeks kekerasan pasir sesuai dengan SNI 03-1756-1990.
(3)  Pengujian  kadar  Lumpur.  Pengujian  kadar  lumpur  pasir  sesuai dengan SNI 03-1754-1990.
(4)  Pengujian gradasi pasir. Prosedur penelitian ini sesuai dengan SNI 03-1968-1990.
(5)  Pengujian analisis specifik gravity dan penyerapan air pasir. Pengujian ini dilakukan sesuai dengan SNI 03-1970-1990.
c.  Abu Puing Keramik
Puing-puing keramik (limbah padat industri ubin keramik) yang masih berupa potongan-potongan atau pecahan-pecahan ubin keramik dihaluskan dengan proses penggilingan mempergunakan ballmill . Setelah dilakukan  penggilingan  abu  puing  ubin  keramik  kemudian  diayak  dengan ayakan  no.200.  Proses penghalusan  abu  puing  ubin  keramik  dapat  dilihat pada gambar 1. di bawah ini:
205
d.    Air
Air  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  air  PAM,  maka  tidak dilakukan pemeriksaan karena telah memenuhi standar persyaratan.
B.  Tahap Pembuatan Benda Uji
a.   Bata beton (paving block)
Benda  uji  dibuat  berukuran  20  cm  x  10  cm  x  6  cm  dengan menggunakan  mesin  press.  Perbandingan  campuran  semen  dan  pasir pada  pembuatan  bata  beton  ini  digunakan  perbandingan  berat,  yaitu  1 (semen+abu  puing  keramik):  4  pasir  dengan  faktor  air  semen  0,45.    Abu puing  ubin  keramik  digunakan  sebagai  bahan  pengganti  sebagian  semen pada variasi yang berbeda yaitu 15%, 20% dan 25%, 30%. Setelah dicetak dan dibiarkan mengering benda uji direndam dalam air selama 28 hari.

## C.  Tahap Pengujian Benda Uji
Pengujian  bata  beton  dilakukan  sesuai  dengan  SNI  03-0691-1996. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian kuat tekan, daya serap air dan ketahanan  aus  dan  dilakukan  setelah  bata  beton  berumur  28  hari. Pemeriksaan  yang  dilakukan  sebelum  pengujian  adalah  dengan memeriksa ukuran dan penimbangan berat
4. Rancangan Penelitian
Adapun perlakuan yang akan diberikan untuk kelompok bata beton adalah sebagai berikut :
Pengambilan puing ubin keramik (limbah padat) Penggilingan dengan ballmill Pengayakan dengan ayakan no.200 Gambar 1
Studi Mutu Bata Beton ( Paving Block ) Yang Menggunakan Abu Puing Ubin Keramik Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen (Ir.Erna Septiandini, MT., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ.)

## Tabel 2. Perlakuan yang diberikan untuk kelompok bata beton
(paving block) Kelompok Komposisi campuran A 1 A 2 A 3 A 4 (0,15 abu puing ubin keramik+0,85 semen) : 4 pasir (0,20 abu puing ubin keramik+0,80 semen) : 4 pasir (0,25 abu puing ubin keramik+0,75 semen) : 4 pasir
(0,30 abu puing ubin keramik+0,70 semen) : 4 pasir
5.  Teknik Pengambilan Populasi dan Sampel
a.  Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah bata beton dengan abu puing ubin keramik sebagai bahan pengganti sebagian semen dengan persentase 15%, 20%, 25% dan 30% dari berat semen.
a.  Sampel
Sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  bata  beton  dengan abu puing ubin keramik sebagai bahan pengganti sebagian semen dari 4 perlakuan  dengan  jumlah  benda  uji  dari  masing-masing  perlakuan sebanyak  20  buah  yang  jumlah  pengambilan  sampel  dilakukan  secara acak sebanyak 10 buah benda uji untuk pengujian kuat tekan dan 5 buah benda uji pula untuk pengujian penyerapan air dan ketahanan aus.
6.  Instrumen
Instrumen  yang  digunakan  untuk  penelitian  adalah  alat  pencetak  bata beton,  alat  penggiling/penghalus  batu,  seperangkat  alat  ukur  (panjang,  berat, volume dan waktu), seperangkat alat uji untuk agregat halus, seperangkat alat uji untuk  kuat  tekan  bata  beton  dan  blanko  pengisian  data,  seperangkat  alat  uji untuk ketahanan aus, seperangkat alat uji untuk daya serap.
7.  Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu data  perlu  diuji  normalitas  dan  homogenitas.  Persyaratan  analisis  data  untuk menguji  normalitas  data  menggunakan  uji  Liliefors,  sedangkan  persyaratan analisis  data  untuk  menguji  homogenitas  data  menggunakan  uji  Barlett.  Untuk pengujian hipotesis digunakan pengujian uji t.
8.  Hipotesis Statistik
Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu :
207
1.  Hipotesis pertama : H 0 :  A =  S, artinya : mutu bata beton ( paving block ) yang menggunakan  abu  puing  ubin  keramik  dengan  mutu  bata  beton  ( paving block ) Standar Nasional Indonesia adalah sama.
2.  Hipotesis kedua : H 1 :  A >  S, artinya : mutu bata beton ( paving block ) untuk yang menggunakan abu puing ubin keramik mempunyai nilai yang lebih baik daripada mutu bata beton ( paving block ) Standar Nasional Indonesia.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Hasil Pengujian bahan-bahan pembentuk beton
a. Pasir
Tabel 3.  Hasil Pengujian Pasir
Jenis Pengujian Hasil Pengujian Modulus kehalusan Berat Jenis kering Berat Jenis SSD Apparent Specifik Gravity Penyerapan (%) Kadar Lumpur (%) Indeks kekerasan Kandungan Zat Organik 2,74 zone 2 1,88 2,20 1,44 16,34 11,45
3,2
Kuning muda
b. Abu Puing Ubin Keramik
Tabel 4. Sifat Kimia Abu Puing Keramik Parameter Analisis Persentase CaO SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 MgO 5,95 58,39 13,56 34,4 1,11
Tabel 5. Sifat Fisik Abu Puing Keramik
Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Warna Bau Kadar Air Coklat Muda Tidak Berbau < 35%
Studi Mutu Bata Beton ( Paving Block ) Yang Menggunakan Abu Puing Ubin Keramik Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen (Ir.Erna Septiandini, MT., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ.)

## 2. Hasil Pengujian Ukuran Bata Beton
Tabel 6. Hasil Pengujian Ukuran Bata Beton Kelompok Ukuran Rata-rata Bata Beton Panjang (cm) Lebar (cm) Tebal (cm) Berat (kg) A 1 20,21 10,31 6,29 2,748 A 2 20,11 10,26 6,73 2.803 A 3 20,03 10,34 6,56 2,658 A 4 20,05 10,44 5,68 2,733
3. Hasil Pengujian Kuat Tekan Bata beton
23,34 17,44 16,93 15,53 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 15% 20% 25% 30% Persentase Abu Puing Ubin Keram ik K u at T ek an ( M P a) 4.   Hasil Pengujian Penyerapan  Air Bata Beton 13,9 15,0 15,5 16,3 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 15% 20% 25% 30%
Persentase Abu Puing Ubin Keramik
D a y a S e ra p ( % )

## 5.    Hasil Pengujian Ketahanan Aus Bata Beton
0,16 0,294 0,312 0,331 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 15% 20% 25% 30% Persentase Abu Puing Ubin keramik K e ta h a n a n A u s (m m /m e n it)

## 6. Pengujian Hipotesis Kuat Tekan Bata Beton
Rangkuman  hasil  Uji  t  terhadap  mutu  paving  block  yang  menggunakan abu puing keramik sebagai bahan pengganti sebagian semen dengan nilai kuat tekan bata beton standar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel  7 . Hasil  Uji  t  Antara  Nilai  Rata-Rata  Kuat  Tekan Paving  Block Yang Menggunakan  Abu  Puing  Keramik  Sebagai  Bahan  Pengganti Sebagian Semen Dengan Nilai Kuat Tekan Bata Beton SNI 03-0691- 1996
Kelompok  Nilai Rata-
Rata Kuat Tekan Paving Block (Mpa) Standar SNI (Mpa) Hipotesis S n t hitung t tabel A 1 A 2 A 3 A 4 23,336 17.439 16,934 15,526 Mutu B (20 ) Mutu C (15 ) Mutu C (15 ) Mutu C (15 )
H o : A 1 = 20MPa
H o : A 1 > 20Mpa
H o : A 1 = 15MPa H o : A 1 > 15MPa 24,97 11,13 10,45 11,83 10 10 10 10 3,63 5,94 4,83 0,57 2,82 2,82 2,82 t (1- 1/2 α) =3,25
Studi Mutu Bata Beton ( Paving Block ) Yang Menggunakan Abu Puing Ubin Keramik Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen (Ir.Erna Septiandini, MT., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ.)
Tabel 8. Hasil Uji t Antara Nilai Rata-Rata Penyerapan Air Paving Block Yang Menggunakan  Abu  Puing  Keramik  Sebagai  Bahan  Pengganti Sebagian  Semen  Dengan  Nilai  Penyerapan  Air  Bata  Beton  Mutu  D
SNI 03-0691-1996
Kelompok Nilai Rata-Rata Penyerapan Air Paving Block (%) Standar SNI (%) Hipotesis S n t hitung t tabel A 1 A 2 A 3 A 4 13,9 15,0 15,5 16,3 10 10 10 10 H o : A 1 = 10% H o : A 1 > 10% 60,419 14,142 7,760 56,824 4 4 4 4 60,419 14,142 7,760 56,824 4,54 4,54 4,54 4,54
Tabel 9. Hasil Uji t Antara Nilai Rata-Rata Ketahanan Aus Paving Block Yang Menggunakan  Abu  Puing  Keramik  Sebagai  Bahan  Pengganti Sebagian  Semen  Dengan  Nilai  Ketahanan  Aus  Bata  Beton  Mutu  D SNI 03-0691-1996 Kelompok Nilai Rata- Rata Ketahanan Aus Paving Block (mm/menit) Standar  SNI (mm/menit) Hipotesis n S t hitung t tabel A 1 A 2 A 3 A 4 0,160 0,294 0,312 0,331 0,219 0,219 0,219 0,219 H o : A 1 = 0,219 H o : A 1 > 0,219 4 4 4 4 -6,463 4,924 17,220 16,027 -6,463 4,924 17,220 16,027 4,54 4,54 4,54 4,54

## Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan, terjadi penurunan nilai kuat tekan seiring  dengan  bertambahnya  persentase  penggunaan    abu  puing  ubin keramik. Dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t (table 7) diketahui bahwa t hitung >t tabel dengan  taraf  nyata  (α)=0,01,  maka  Ho  ditolak  yang  berarti  bahwa penggunaan abu puing keramik sebesar 15% dari berat semen menghasilkan nilai  kuat  tekan  rata-rata  23,336  MPa,  lebih  tinggi  dari  kuat  tekan  bata  beton mutu  B    standar  SNI  03-0691-1996  (20  MPa),  sedangkan  penggunaan  abu puing  keramik  sebesar  20%  dan  25%  menghasilkan  kuat  tekan  di  atas  kuat tekan  mutu  C  standar  SNI  (15  MPa)  dan  penggunaan  abu  puing  keramik sebesar 30% dari berat semen masih termasuk dalam kuat tekan standar mutu C SNI.
Semakin banyak persentase penggunaan abu puing keramik daya serap air  semakin  tinggi,  Hasil  uji  t  pada  table  8  menunjukkan  nilai  rata-rata
211
penyerapan air  t hitung >t tabel dengan taraf nyata (α)=0,01 yang berarti nilai rata- rata  penyerapan  air  lebih  tinggi  (belum  memenuhi  persyaratan)  dari  standar SNI 03-0691-1996 mutu D(10%).
Nilai  rata-rata  ketahanan  aus paving  block semakin  tinggi  jika persentase  penggunaan  abu  puing  keramik  semakin  besar.  Hanya penggunaan  sebesar  15%  dari  berat  semen  yang  nilai  rata-rata  ketahanan ausnya  lebih  rendah  dari  nilai  rata-rata  ketahanan  aus  standar  SNI  mutu  D (0,219 mm/menit)  seperti  yang  ditunjukkan  dengan  hasil  uji  t  pada  table  9  (  t
hitung < t tabel ).

## Kesimpulan.
Penggunaan  abu  puing  keramik  sebanyak  15%,20%,25%  dan  30%  dari berat  semen  pada  pembuatan  bata  beton paving  block yang  mengunakan perbandingan campuran 1 (semen+abu puing keramik) : 4 pasir menghasilkan nilai  rata-rata  kuat  tekan  yang  disyaratkan  SNI  03-0691-1996.  Penggunaan abu  puing  keramik  sebanyak  15%  memenuhi  persyaratan  SNI  03-0691-1996 untuk  mutu  B  dan  penggunaan  abu  puing  keramik  sebanyak  20%,25%  dan 30%    memenuhi  persyaratan  SNI  03-0691-1996  untuk  mutu  C.  Sedangkan nilai rata-rata daya serap air dan nilai rata-rata ketahanan aus tidak memenuhi persyaratan SNI 03-0691-1996.

## Daftar Pustaka
Balai  Penelitian  Bahan  Dinas  Perindustrian  DKI  Jakarta, Petunjuk  Teknis Proses Pembuatan Bata Beton , Jakarta: Balai Penelitian Bahan
Departemen  Pekerjaan  Umum,  Direktorat  Jendral  Cipta  Karya,  Direktorat
Penyelidikan Masalah Bangunan, Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia 1982, Jakarta: Yayasan LPMB, 1985
SK SNI 03-0691-1996. Bata Beton ( Paving Block) , Jakarta: DSN, 1996
SNI  03-1968-1990, Metode  Pengujian  Tentang  Analisa  Saringan  Agregat Halus dan Kasar, Jakarta:Departemen Pekerjaan Umum ,1990
Studi Mutu Bata Beton ( Paving Block ) Yang Menggunakan Abu Puing Ubin Keramik Sebagai Bahan Pengganti Sebagian Semen (Ir.Erna Septiandini, MT., Dosen Jurusan Teknik Sipil FT- UNJ.)
SNI  03-1750-1990, Mutu  Dan  Cara  Uji  Agregat  Beton ,  Jakarta:  Departemen Perindustrian,1990
SNI  03-1754-1990, Cara  Penentuan  Kadar  Butir  Halus  Lebih  Kecil  dari  50 Mikron untuk Agregat Halus Aduk dan Beton, Jakarta: DSN, 1990
SNI  03-1756-1990, Cara  Penentuan  Kekerasan  Pasir  untuk  Aduk  dan  Beton ,
Jakarta: DSN, 1990
SNI 03-1970-1990, Metode Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus, Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum, 1990
SNI  03-2816-1992, Metode  Pengujian  Kotoran  Organik  dalam  Pasir  Untuk Campuran  Mortar  atau  Beton ,  Jakarta:  Departemen  Pekerjaan Umum,1992
Sofiah Ariana, Studi Kuat Tekan Bata Beton (Paving Block) Dengan Abu Puing Ubin  Keramik  Sebagai  Bahan  Pengganti  Sebagian  Semen ,  Jakarta:
UNJ 2003
Suhasdani, Agus dan Syarif Fadilah, Pengolahan Limbah Di PT.Mulia Keramik Indah Raya, Jakarta: Universitas Jayabaya, 2002.